ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 19 (2) (2016): 72 – 76
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Dealuminasi Zeolit Alam Menggunakan Asam (HCl dan H 2 SO 4 ) untuk Katalis pada Proses Sintesis Biodiesel
Sugiarti Norvia a , Suhartana a* , Pardoyo a
a Inorganic Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: suhartana@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t
Keywords: zeolite,
dealumination, catalysts, jelantah oil, biodiesel, GC- MS
The natural zeolite dealumination using acid (HCl and H 2 SO 4 ) for catalysts in the biodiesel synthesis process has been carried out. Zeolite was analyzed by AAS and FTIR and catalytic activity test on biodiesel synthesis by GC-MS method. It was found that  H 2 SO 4 is more effective  at  reducing  zeolite  than  HCl.  The  FTIR  spectrogram  result  showed  that  the acidous dealumination process resulted in a significant change of wave number and Si/Al ratio, at  which  the  Si/Al  zeolite  ratio  increased  from  4.57  to  5.41  in  the HCl dealumine natural zeolite and to 6.42 in zeolite natural dealumination H 2 SO 4 . Deodorized zeolites are capable of working as catalysts in biodiesel synthesis in which the  H 2 SO 4 dealer zeolite catalyst produces methyl esters with the dominant compound of 9-octadecenoic acid with a percentage of area area of 63.21% more than on the zeolite catalyzed HCl and zeolite zeolite yet.

## A b s t r a k
Kata Kunci:
zeolit, dealuminasi, katalis, minyak jelantah, biodiesel, GC-MS
Telah  dilakukan  dealuminasi  zeolit  alam  menggunakan  asam  (HCl  dan  H 2 SO 4 )  untuk katalis  pada  proses  sintesis  biodiesel.  Zeolit  dianalisis  dengan  AAS  dan  FTIR  serta  uji aktivitas katalis pada sintesis biodiesel dengan metode GC-MS. Didapatkan bahwa H 2 SO 4 lebih efektif mendealuminasi zeolite dibandingkan dengan HCl. Hasil spektrogram FTIR menunjukkan  bahwa  proses  dealuminasi  asam  mengakibatkan  perubahan  bilangan gelombang  dan  rasio  Si/Al  yang  cukup  signifikan,  di  mana  pada  rasio  Si/Al  zeolit meningkat  dari  4,57  menjadi  5,41  pada  zeolit  alam  dealuminasi  HCl  dan  menjadi  6,42 pada zeolit alam dealuminasi H 2 SO 4 . Zeolit terdealuminasi mampu bekerja sebagai katalis dalam  sintesis  biodiesel  di  mana  katalis  zeolit  dealuminasi  H 2 SO 4 menghasilkan  metil ester  dengan  senyawa  dominan  asam  9-oktadekenoat  dengan  persentase  luas  area sebesar 63,21% lebih banyak dibandingkan pada katalis zeolit dealuminasi HCl dan zeolite belum didealuminasi.

## 1. Pendahuluan
Krisis  energi  dan  isu  lingkungan  mendorong penemuan dan penggunaan bahan bakar alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan ( environment friendly fuels).  Berdasarkan  data  statistik  dunia  tahun  2009, bahwa cadangan minyak dunia diperkirakan masih 1,333 triliun  barrel  yang  akan  habis  dalam  waktu  45,7  tahun (BP Statistical Review of World Energy, 2010). Cadangan minyak  bumi  yang  semakin  menipis  mendorong eksplorasi  bahan  bakar  alternatif  ramah  lingkungan.
Salah  satu  bahan  bakar  alternatif  yang  cukup  menarik untuk diteliti banyak orang yaitu biodiesel [1].
Biodiesel diketahui sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui [2]. Biodiesel memiliki beberapa  keuntungan  yaitu  menurunkan  efek  rumah kaca, biodegradable,  tidak  toksik,  serta  secara  spesifik menurunkan  kadar  CO  65%,  CO 2 78%,  SO 2 90%,  dan karbon  tidak  terbakar  5%  jika  dibandingkan  dengan bahan  bakar  fosil  [3].  Biodiesel  yang  diproduksi  dari minyak  tumbuhan  atau  lemak  hewan  biasanya  lebih
mahal  dibanding  bahan  bakar  diesel  konvensional  dari minyak bumi [4]. Penggunaan bahan baku minyak yang melimpah dan murah merupakan upaya dalam menekan biaya produksi biodiesel.
Selama ini, proses produksi biodesel menggunakan katalis  homogen  berupa  NaOH  dan  KOH.  Proses pembuatan  biodiesel  menggunakan  cara  ini  memiliki kelemahan  diantaranya  terbentuk  produk  samping berupa  sabun  dan  sulit  dipisahkan  dari  sistem  akhir proses.  Untuk  mengatasi  kelemahan  tersebut,  mulai dikembangkan  penggunaan  katalis  heterogen  (padat) untuk menggantikan katalis homogen (basa) [5]. Katalis zeolit  merupakan  katalis  heterogen  yang  efektif  pada sintesis  biodiesel.  Chung  dan  Park  [6]  melakukan penelitian yang efektif dalam penggunaan katalis zeolit. Sharma dkk.  [7]  melaporkan  pembuatan  biodiesel  dari minyak  jelantah  dengan  katalis  heterogen  diperoleh konversi sebesar 90% pada suhu optimal 64 o C.
Indonesia  memiliki  cadangan  deposit  zeolit  yang melimpah. Zeolit merupakan sebuah kristal aluminosilikat terhidrat yang memiliki sifat dan struktur menarik  pada  permukaan  mesoporinya.  Saat  ini  jenis zeolit  diklasifikasikan  lebih  dari  150,  40  diantaranya berasal dari alam ( analcime, chabazite, clinoptilolit (CL), erionite,  ferrierite,  heulandite,  laumontite,  mordenit, phillipsite)  dan  yang  lainnya  sintetis  (Zeolit  A,  X  ,  Y, ZMS-5) [8]. Zeolit kini banyak digunakan sebagai katalis dan adsorpsi dalam suatu industri.
Zeolit  alam  pada  umumnya  memiliki  stabilitas termal  yang  tidak  terlalu  tinggi,  ukuran  pori  tidak seragam  dan  aktivitas  katalitik  rendah  sehingga  perlu dilakukan modifikasi untuk meningkatkan sifat adsorpsi dan  katalitik  zeolit  alam.  Modifikasi  yang  dilakukan dapat  digunakan  metode  modifikasi  kimia  misalnya dealuminasi dengan asam atau pertukaran kation dengan logam.  Pada  dealuminasi,  penambahan  asam  membuat aluminium  keluar  dari  kerangka  zeolit  dan  menaikkan rasio silika [9, 10].
Penelitian  sebelumnya,  Chung  dan  Park  [6] membuat  asam  oleat  menjadi  biodiesel  dengan  katalis heterogen  zeolit  ZSM-5  (HMFI)  dan  mordenit  (HMOR) pada  suhu  60 o C.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  reaksi esterifikasi  menggunakan  perbandingan  minyak  dan metanol  sebesar  1:6  serta  menghasilkan  konversi biodiesel sebesar 80%.
Mengacu  dari  penelitian  dan  asumsi  di  atas, mendorong  dilakukannya  penelitian  dealuminasi  zeolit alam menggunakan asam (HCl dan H 2 SO 4 ) untuk katalis pada  proses  sintesis  biodiesel  menggunakan  minyak jelantah  dengan  reaksi  transesterifikasi  pada  suhu optimal 60 0 C.
Tujuan penelitian ini yaitu menentukan spektrogram  IR  dan  memperoleh  data  kenaikan  rasio Si/Al pada zeolit alam dan zeolit dealuminasi asam serta mendapatkan informasi karakteristik zeolit dealuminasi efektif untuk reaksi katalitik dalam sintesis biodiesel.

## 2. Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Alat-alat  yang  digunakan  adalah  ayakan  100-200 mesh, oven, gelas beker 250 mL, gelas ukur 100 mL, pipet tetes,  corong  pemisah, furnace,  labu  bulat,  pengaduk magnetik,  penangas  air,  seperangkat  alat  refluks,  labu takar,  timbangan  elektrik, hot  plate,  spektrometer  IR, Atomic  Absorption  Spectrophotometry  (AAS),  dan seperangkat  alat  analisis  GC-MS.  Bahan-bahan  yang digunakan adalah 250 g zeolit alam, asam sulfat (H 2 SO 4 ) 6M, kalium permanganat (KMnO 4 ) 0,5M, akuades, asam klorida  (HCl)  6M,  minyak  jelantah,  metanol,  AgNO 3 , BaCl 2 , pH meter.

## Persiapan Sampel
Zeolit  alam  Bayat  dicuci  dan  direndam  dengan akuades  selama  semalam.  dan  dikeringkan  pada  suhu 110 0 C  digerus  sampai  halus  dan  diayak  dengan  ukuran 100-200 mesh.

## Dealuminasi zeolit alam
Sebanyak  50  gr  zeolit  ditambah  100  ml  H 2 SO 4 6  M dan  100  ml  KMnO 4 0,5  M.  Campuran  dipanaskan  pada temperatur 80 o C selama 4 jam, didiamkan semalam pada temperatur  kamar.  Selanjutnya  disaring  dan  dicuci dengan  akuades  sampai  netral  dan  dikeringkan  pada pada  temperatur  110 o C  selama  5  jam  dan  dikalsinasi selama 3 jam pada suhu 500°C (KODE A1).
Sebanyak 50 gr zeolit ditambah 100 ml HCl 6 M dan 100  ml  KMnO 4 0,5  M.  Campuran  dipanaskan  pada temperatur 80 o C selama 4 jam, didiamkan semalam pada temperatur  kamar.  Selanjutnya  disaring  dan  dicuci dengan  akuades  sampai  netral  dan  dikeringkan  pada pada  temperatur  110 o C  selama  5  jam  dan  dikalsinasi selama 3 jam pada suhu 500°C (KODE A2).

## Karakterisasi zeolit alam dan hasil dealuminasi
Karakterisasi  dilakukan  terhadap  zeolit  alam sebelum dan sesudah proses dealuminasi yaitu rasio Si/Al menggunakan  spektroskopi  serapan  atom  (AAS)  dan perubahan  struktur  menggunakan  spektroskopi  infra merah (IR).

## Sintesis Metil Ester (Biodiesel)
Sebelum  melakukan  uji  aktivitas,  dilakukan pemanasan  pada  minyak  goreng  bekas  untuk menghilangkan  kadar  airnya  pada  suhu  110 0 C.  Katalis zeolit  dealuminasi  sebanyak  1%  dicampurkan  dengan metanol (36 mL) dan minyak goreng bekas (6 mL) atau perbandingan  1:6,  dipanaskan  pada  suhu  60 O C  dalam labu  leher  tiga  yang  sudah  dilengkapi  dengan termometer  dan  pengaduk  dengan  metode  refluks selama  60  menit.  Dilakukan  pada  variasi:  zeolit terdealuminasi  asam  sulfat,  asam  klorida,  dan  tanpa zeolit.

## Pemisahan Metil Ester, katalis zeolit, dan gliserol
Campuran  heterogen  hasil  sintesis  dipisahkan dengan  corong  biasa.  Kemudian  didapat  filtrat  dan residu.  Filtrat  merupakan  metil  ester  dan  gliserol,
sedangkan  residu  merupakan  katalis  zeolit.  Filtrat didiamkan  selama  semalam  dalam  corong  pemisah untuk  memisahkan  gliserol  dan  metil  ester.  Setelah semalam, terbentuk 2 lapisan yaitu gliserol bagian bawah berwarna kuning dan metil ester (biodiesel) bagian atas. Diambil biodiesel bagian atas untuk diuji dengan GC-MS.

## Metode analisis
Setelah  proses  pemisahan,  dilakukan  analisis  pada larutan  sampel.  Metil  ester  diuji  secara  kualitatif  dari penampakan  sifat  fisiknya  dan  dari  MS  ( Mass Spectroscopy)  serta  uji  kuantitatif  dari  rendemen kelimpahannya dengan GC ( Gas Chromathography).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Zeolit  alam  Bayat  dicuci  dan  direndam  dengan akuades  selama  semalam  dan  dikeringkan  pada  suhu 110 0 C.  Fungsi  dari  perendaman  dengan  akuades  yaitu untuk  menghilangkan  pengotor  organik.  Zeolit  yang sudah  kering,  digerus  sampai  halus  dan  diayak  dengan ayakan  100-200  mesh.  Penghancuran  dilakukan  untuk memperbesar  luas  permukaan  zeolit  alam  sehingga kemampuan katalisis dapat lebih optimal.
Zeolit  yang  sudah  bebas  dari  oksida  pengotor, dilakukan  proses  dealuminasi  dengan  pengasaman  dan penambahan  KMnO 4 .  Proses  pengasaman  yaitu  dengan H 2 SO 4 dan HCl dan oksidator KMnO 4 serta waktu aktivasi 4 jam pada temperatur 80 o C didiamkan selama semalam pada  temperatur  kamar,  alumina  yang  keluar  dari kerangka  zeolit  lebih  banyak.  Penambahan  KMnO 4 berfungsi sebagai oksidator dan mampu bereaksi dengan asam  untuk  menghilangkan  pengotor.  Penambahan asam  bertujuan  untuk  menukar  kation  membentuk zeolit-H.  Pertukaran  terjadi  antara  kation-kation  di dalam  zeolit  dengan  H + .  Pertukaran  ion  antara  kation dalam  zeolit  dengan  H + bertujuan  untuk  mengganti semua kation didalam zeolit karena didalam zeolit masih terdapat kation alkali atau alkali tanah seperti Na + , Ca 2+ , Mg 2+ yang  berperan  sebagai  penyeimbang  zeolit  yang dapat dipertukarkan dengan kation lain sehingga semua kation-kation tersebut akan tertukar menjadi H + .
Interaksi asam dengan permukaan zeolit mengakibatkan  keluarnya  spesies  alumina  dari  zeolit. Ion  H + yang  berasal  dari  asam  mempengaruhi  elektron bebas pada atom O untuk membentuk ikatan koordinasi. Gugus  Al-O  akan  kekurangan  elektron  sehingga  akan bersifat  lebih  polar  dan  tidak  sekuat  sebelumnya, sehingga Al akan putus dari ikatannya [11].
Pada  umumnya  rentang  bilangan  gelombang  300- 1300 cm -1 berbentuk ikatan tetrahedral yaitu O-Si-O dan O-Al-O. Pada pita 900-1250 cm -1 merupakan rentangan asimetris,  rentangan  simetris  ditunjukkan  pada  pita 650-850  cm -1 ,  tekukan  Si-O/Al-O  (T-O)  pada  internal muncul  pada  daerah  420-500  cm -1 sedangkan  untuk eksternal akan muncul pada 700-780 cm -1 [12].
Berikut  hasil  spektrum  dari  analisis  spektrometer FTIR ( Fourier Transform Infra-Red) dari zeolit alam dan zeolit dealuminasi:
Gambar 1. Spektrum IR zeolit alam dealuminasi H 2 SO 4 , zeolit alam dealuminasi HCl, dan zeolit alam
Interpretasi  Spektrum  FTIR  dapat  diketahui  dari beberapa serapan yang ada. Dealuminasi terjadi apabila vibrasi  ulur  internal  mengalami  kenaikan  dan  vibrasi ulur  eksternal  mengalami  penurunan  bilangan gelombang.  Pita  serapan  pada  daerah  bilangan gelombang 420-300 cm -1 menunjukkan pembukaan pori. Zeolit alam berada pada bilangan gelombang 322,13 cm -1 , zeolit  alam  dealuminasi  H 2 SO 4 berada  pada  313,45  cm -1 dan  HCl  berada  pada  316,34  cm -1 .  Pembukaan  pori termasuk pada spektrum vibrasi jalinan eksternal zeolit [13].  Dari  hasil  tersebut,  vibrasi  jalinan  eksternal mengalami  penurunan  yang  menunjukkan  adanya dealuminasi pada zeolit alam.
Araújo dkk.  [13]  mengemukakan  bahwa  vibrasi internal berhubungan dengan TO 4 tetrahedral merupakan  unit  struktur  yang  utama.  Spektrum  yang dimaksud  berada  pada  950-1250  cm -1 .  Pada  bilangan gelombang ini menunjukan jalinan internal vibrasi ulur tetrahedral  asimetri  dan  jalinan  eksternal  vibrasi  ulur asimetri.  Pada  serapan  ini  terjadi  kenaikan  bilangan gelombang dari zeolit alam sebesar 1042,57 cm -1 menjadi 1072,47 cm -1 pada zeolit dealuminasi H 2 SO 4 dan 1064,75 cm -1 pada  zeolit  deaaluminasi  HCl.  Pergeseran  ini disebabkan  adanya  dealuminasi  pada  zeolit  alam, sehingga terjadi vibrasi ulur tetrahedral tekuk T-O (T = Si, Al). Dari kenaikan bilangan gelombang ini, zeolit alam dealuminasi  H 2 SO 4 mengalami  kenaikan  paling  tajam dibandingkan  zeolit  alam  dealuminasi  HCl,  hal  ini menunjukkan  bahwa  dealuminasi  H 2 SO 4 lebih  efektif dibandingkan dengan HCl.
Pada bilangan gelombang 3450,80 cm -1 pada zeolit alam, bilangan gelombang 3417,04 cm -1 pada zeolit alam delauminasi  H 2 SO 4 ,  dan  bilangan  gelombang  3455,62 cm -1 pada  zeolit  dealuminasi  HCl,  menunjukan  adanya ikatan ulur – OH. Gugus ini memberikan informasi bahwa adanya air (hidrat) yang dimiliki oleh kristal zeolit.
Berikut  merupakan  tabel  hasil  dealuminasi  zeolit alam dengan  zeolit  alam  dealuminasi asam  klorida  dan asam sulfat:
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 19 (2) (2016) : 72 – 76
Tabel 1: Hasil Rasio Si/Al No Sampel Rasio Si/Al 1 Zeolit alam 4,5662 2 Zeolit alam dealuminasi HCl 5,4098 3 Zeolit alam dealuminasi H 2 SO 4 6,4159
Zeolit  alam  yang  tidak  terdealuminasi  mempunyai rasio  Si/Al  yang  paling  rendah  yaitu  4,57.  Dapat dikatakan bahwa untuk waktu dan temperatur yang sama penggunaan  H 2 SO 4 dengan  rasio  Si/Al  sebesar  6,42 sebagai agen dealuminasi lebih efektif dibandingkan HCl dengan  rasio  Si/Al  sebesar  5,41.  Hasil  ini  memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriatun dan Darmawan [11]  di mana dealuminasi dengan  H 2 SO 4 lebih efektif dibandingkan dengan HCl.
Uji  aktivitas  katalis  zeolit  dealuminasi  dalam sintesis  biodiesel  dilakukan  dengan  mencampurkan katalis dengan metanol (6 mL) dan Minyak goreng bekas (36  mL)  yang  dipanaskan  pada  suhu  60 O C  dalam  labu leher tiga yang sudah dilengkapi dengan termometer dan pengaduk.  Suhu  optimum  dicapai  pada  60 0 C  dengan konversi 100%, pada suhu tersebut mendekati titik didih metanol  sehingga  dimungkinkan  intensitas  tumbukan antar  reaktan  meningkat  dan  mencapai  titik  optimum. Suhu optimum tersebut mendekati suhu optimum yang diperoleh  beberapa  penelitian  terdahulu  dengan  katalis yang  berbeda.  Chung  dan  Park  [6]  melaporkan  suhu optimum  esterifikasi  asam  oleat  menjadi  biodiesel dengan  katalis  zeolit  ZSM-5  (HMFI)  dan  mordenit (HMOR) diperoleh pada suhu 60 o C dengan konversi 80%.
Hasil  kromatogram  GC  biodiesel  ditunjukkan  pada gambar berikut:
Gambar 2. Kromatogram (a) Biodiesel tanpa katalis, (b) Biodiesel dengan Katalis Zeolit Dealuminasi HCl, dan (c) Biodiesel dengan Katalis Zeolit Dealuminasi H 2 SO 4
Identifikasi  komponen  senyawa  lebih  lanjut dilakukan  dengan  spektrometer  massa,  dari  hasil spektrometer massa akan diperoleh spektrum massa dari masing-masing puncak yang terdeteksi pada kromatogram  GC.  Analisa  spektrum  massa  didasarkan pada  nilai Similarity  Index  (SI),  base  peak  (puncak dasar),  dan trend  pecahan  spektrum  massa  yang
dibandingkan  dengan  spektrum  dari  senyawa  standar. Berikut  contoh  gambar  dari  spektrum  massa  dari senyawa asam 9-oktadekenoat:
MeOC(O)(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 Me Gambar 3. Asam 9-oktadekenoat
Pada  m/z=74  menunjukkan  bahwa  berat  molekul tersebut  merupakan  berat  molekul  CH 3 COOCH 3 yang mengidentifikasikan metil ester.
Berdasarkan  hasil  analisis  GC-MS,  maka  interaksi antara  minyak  jelantah  sebagai  substrat  dengan  zeolit diduga terjadi berdasarkan reaksi protonasi hidrokarbon oleh katalis dan reaksi hidrogenasi hidrokarbon di mana kedua  jenis  reaksi  tersebut  akan  menyebabkan pemutusan  hidrokarbon  menjadi  molekul  yang  lebih pendek. Produk utama yang dihasilkan dengan luas area (%) terbesar yaitu senyawa asam karboksilat dari rantai trigliserida.
Pada sintesis biodiesel dengan menggunakan katalis zeolit dealuminasi, didapat metil ester pada asam lemak dengan senyawa yang sama, yaitu asam heksadekanoat, asam 9,12- oktadekadienoat, asam 9-oktadekenoat, dan asam oktadekanoat. Hal ini menunjukkan, bahwa adanya katalis  dapat  mempercepat  reaksi  pembentukan  metil ester  pada  asam  oleat  (asam  9-oktadekenoat) dibandingkan tanpa katalis.
Asam  lemak  yang  dihasilkan  dari  senyawa  pada setiap  biodiesel  yang  dihasilkan  terdapat  metil  ester. Asam lemak yang dihasilkan sesuai dengan literatur yaitu asam  oleat.  Di  mana  asam  oleat  merupakan  asam  9- oktadeenoat yang terdapat pada biodiesel dikatalisis oleh zeolit  asam. Pada  biodiesel  yang  tidak dikatalisis,  tidak menghasilkan asam 9-oktadekenoat namun
menghasilkan  asam  heksadekanoat  dengan  persentase luas area paling rendah, yaitu 49,1%. Asam dengan luas area  terbesar  yaitu  terdapat  pada  biodiesel  yang disintesis dengan katalis zeolit dealuminasi asam sulfat sebesar  63,21%.  Sedangkan  asam  oleat  pada  biodiesel dengan katalis zeolit asam klorida sebesar 55, 58%. Asam oleat  yang  mengandung  metil  ester  luas  areanya  lebih besar  dengan  adanya  katalis  zeolit  dealuminasi  asam sulfat. Hal ini disebabkan karena zeolit dealuminasi asam sulfat  memiliki  rasio  Si/Al  lebih  besar  dan  lebih  efektif sebagai  katalis  dibandingkan  asam  klorida.  Asam  oleat merupakan asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap. Adanya ikatan rangkap membuat senyawa labil dan lebih reaktif. Ikatan rangkap lebih mudah mengikat oksigen,  adanya  oksigen  pada  kerangka  zeolit
menyebabkan asam oleat berinteraksi fisik dengan zeolit. Hasil  produksi  metil  ester  dari  asam  oleat  lebih  besar dengan adanya interaksi dengan zeolit asam.

## 4. Kesimpulan
Hasil  spektrogram  IR  dan  rasio  Si/Al  zeolit menentukan  bahwa  zeolit  dealuminasi  asam  akan menunjukkan perubahan bilangan gelombang dan rasio Si/Al  yang  cukup  signifikan,  di  mana  pada  rasio  Si/Al zeolit  alam  sebesar  4,57  naik  menjadi  5,41  pada  zeolit alam dealuminasi HCl dan menjadi 6,42 pada zeolit alam dealuminasi H 2 SO 4 . Zeolit mampu bekerja sebagai katalis dalam sintesis biodiesel di mana pada sintesis metil ester (biodiesel)  dengan  katalis  zeolit  dealuminasi  H 2 SO 4 menghasilkan  metil  ester  dengan  senyawa  dominan asam  9-oktadekenoat  dengan  persentase  luas  area sebesar 63,21% lebih banyak dibandingkan pada katalis zeolit dealuminasi HCl dan tanpa katalis.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  S Sayles, R Ohmes, Clean fuels: what are the issues? Critical  hurdles  such  as  testing  and  supply distribution  must  be  resolved  as  part  of  new  fuel mandates, Hydrocarbon  processing,  84,  2,  (2005)
39-44
[2]  Huaping  Zhu,  Zongbin  Wu,  Yuanxiong  Chen,  Ping Zhang,  Shijie  Duan,  Xiaohua  Liu,  Zongqiang  Mao, Preparation  of  Biodiesel  Catalyzed  by  Solid  Super Base  of  Calcium  Oxide  and  Its  Refining  Process, Chinese Journal of Catalysis, 27, 5, (2006) 391-396 http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(06)60024-7
[3]  Hakim  Firdaus  Lukman,  Wicaksono  Adit  Rizky, Pembuatan  Katalis  H-zeolit  dengan  Impregnasi Ki/kio3  dan  Uji  Kinerja  Katalis  untuk  Produksi Biodiesel, Jurnal Teknologi Kimia dan Industri, 2, 2,
(2013) 148-154
[4]  Nalan  Özbay,  Nuray  Oktar,  N.  Alper  Tapan, Esterification of free fatty acids in waste cooking oils (WCO):  Role  of  ion-exchange  resins, Fuel,  87,  10,
(2008)
1789-1798
http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2007.12.010
[5]  Dennis  Y.  C.  Leung,  Xuan  Wu,  M.  K.  H.  Leung,  A review  on  biodiesel  production  using  catalyzed transesterification, Applied  Energy,  87,  4,  (2010) 1083-1095
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.10.006 [6]  Kyong-Hwan Chung, Byung-Geon
Park,
Esterification of oleic acid in soybean oil on zeolite catalysts with different acidity, Journal of Industrial and  Engineering  Chemistry,  15,  3,  (2009)  388-392 http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2008.11.012
[7]  LK  Sharma,  S  Kumar,  S  Singh,  RKP  Singh, Electrochemical  synthesis  of  5-substituted-2- amino (substituted amino)-1, 3, 4-oxadiazoles at the platinum electrode,
Russian Journal of Electrochemistry, 46, 1, (2010) 34-40 http://dx.doi.org/10.1134/S1023193510010040
[8]  Durali  Danabas,  Tulay  Altun,  Effects  of  zeolite (clinoptilolite)  on  some  water  and  growth parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), aquaculture, 6, (2011) 10
[9]  Zelal Polat, Integrated approach to whey utilization through  natural  zeolite  adsorption/desorption  and fermentation,  Chemistry,  Izmir  Institute  of Technology, Turkey
[10] Sriatun, Dimas Buntarto, Adi Darmawan, Pengaruh Penambahan Surfaktan Hexadecyltrimethylammonium (HDTMA) pada
Zeolit  Alam  Terdealuminasi  terhadap  Kemampuan Mengadsorpsi  Fenol, Jurnal  Kimia  Sains  Dan Aplikasi, 11, 1, (2008) 20-24
[11]  Sriatun Sriatun, Adi Darmawan, Dealuminasi Zeolit Alam  Cipatujah  Melalui  Penambahan  Asam  dan Oksidator, Jurnal  Kimia  Sains  dan  Aplikasi,  8,  2,
(2005)
[12] Halimaton  Hamdan,  Introduction  to  Zeolites: Synthesis,  Characterization,  and  Modification, Universiti Teknologi Malaysia, Kualalumpur, 1992.
[13] Jailson  A.  Araújo,  Fernanda  T.  Cruz,  Ivana  H.  Cruz, Dilson Cardoso, Encapsulation of polymers in CTA-
MCM-41  via  microemulsion, Microporous  and Mesoporous Materials, 180, (2013) 14-21 http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.05.010